## STUDI PADA SIFAT FISIK, MEKANIK, DAN KARAKTERISTIK
ANATOMI KAYU KACANG (Strombosia javanica) DI MANDIANGIN, KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN
Study On Physical, Mechanical, and Characteristic Properties of Anatomic Nut Wood (Strombosia javanica) in Mandiangin, District of Banjar,
Kalimantan Selatan
Muhammad Fadhil, Gusti Ahmad Rahmat Thamrin, dan Wiwin Tyas Istikowati Jurusan Kehutanan
Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat
ABSTRACT The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  physical,  mechanical,  and characteristics anatomy of kayu kacang ( Strombosia javanica ) and recommend the suitability of using kayu kacang based on data obtained in this study. The expected benefit of this research is  to  be  able  to  provide  information  and  preliminary  data  for  industries  and  communities  who want to develop and utilize kayu kacang, so that the use of peanut wood (Strombosia javanica) matches  the  characteristics  it  has.  The  method  used  is  cutting  kayu  kacang  wood  sticks  with small  pieces in several parts  that will  be processed into sample  material  physical, mechanical, and  characteristics  anatomy  of  kayu  kacang.  The  results  showed  that  kayu  kacang  trees  had class III wood strength and had very short fiber lengths and very short vessel lengths.
Keyword : Kayu kacang; Mechanical Properties; Anatomical Characteristics
ABSTRAK Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sifat  fisik,  mekanika,  dan karakteristik anatomi kayu  kacang ( Strombosia  javanica ) serta merekomendasikan kesesuaian penggunaan kayu kacang berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini. Manfaat yang diharapkan  dari  penelitian  ini  adalah  dapat  memberikan  informasi  maupun  data  awal  bagi industri  maupun  masayarakat  yang  ingin  mengembangkan  dan  memanfaatkan  kayu  kacang, sehingga  pemanfaatan  kayu  kacang  sesuai  karakteristik  yang  dimilikinya.  Metode  yang digunakan adalah pemotongan batang kayu kacang dengan potongan kecil di beberapa bagian yang  akan  diolah  menjadi  bahan  sampel  sifat  fisik,  mekanik,  dan  karakteristik  anatomi  kayu kacang.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pohon  kacang  memiliki  memiliki  kekuatan  kayu kelas III dan mempunyai panjang serat pendek serta panjang vessel yang sangat pendek.
Kata Kunci : Kayu Kacang; Sifat Mekanik; Karakteristik Anatomi
Penulis untuk korespondensi: Surel: muh.fadhill92@gmail.com

## PENDAHULUAN
Hutan  merupakan  sumber  daya  alam yang  dapat  diperbaharui  dan  memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan  makhluk  hidup  yang  ada  di bumi  ini,  baik  berupa  hasil  hutan  kayu maupun hasil hutan bukan kayu (Naemah et al .  2013).  Hasil  hutan  yang  banyak  dikenal penduduk adalah kayu. Setidaknya  terdapat 4000  jenis  kayu  dan  hanya  267  jenis  yang bernilai ekonomi tinggi (Syahmi 2014).
Peningkatan populasi di Indonesia mengakibatkan  peningkatan  yang  signifikan dalam  konsumsi  kayu.  Selain  itu,  sumber produksi  kayu  cenderung  menurun  karena
pengurangan  kawasan  hutan  alam.  Situasi ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara  permintaan  dan  pasokan  sumber daya kayu yang tersedia di Indonesia. Untuk mengatasi  kesenjangan  ini,  tumbuhan  jenis cepat  tumbuh,  seperti Acacia  mangium , A . auriculiformis , Anthocephalus cadamba , dan Falcataria  moluccana ,  menjadi  tanaman yang  banyak  dikembangkan  di  hutan tanaman  industri  di  Indonesia.  Selain  jenis- jenis  tumbuhan  cepat  tumbuh  tersebut, terdapat  jenis  lain  yang  potensial  untuk dikembangkan  akan  tetapi  kurang  dikenal oleh  masyarakat.  Spesies  yang  tumbuh cepat  dan  kurang  dikenal  tersebut  banyak ditemukan di hutan sekunder yang terbentuk setelah  penebangan  hutan  alam  ataupun karena  alasan  lain,  seperti  perladangan berpindah dan kebakaran hutan.
Kalimantan Selatan masih banyak menyimpan  spesies  pohon  yang  belum dikenal  secara  umum.  Penelitian  tentang spesies  yang  belum  dikenal,  seperti  terap ( Artocarpus  elasticus ),  medang  ( Neolitsea latifolia ),  balik  angin  ( Alphitonia  excelsa ), dan  bangkal  ( Nauclea  officinalis ),  sudah dilakukan  (Istikowati et  al .  2014,  2016; Herlina  2019).  Spesies  ini  secara  alami ditemukan  melimpah  di  hutan  sekunder  di Kalimantan  Selatan.  Akan  tetapi,  masih banyak jenis-jenis lain  yang belum diketahui sifat-sifatnya, diantaranya  adalah kayu kacang.
Kayu  kacang  ( Strombosia  javanica ) merupakan  salah  satu  spesies  pohon  yang banyak  ditemukan  di  hutan  sekunder Kalimantan  Selatan.  Pemanfaatan  kayu  ini masih  sangat  terbatas  karena  karakteristik kayunya
belum diketahui. Untuk menentukan  pemanfaatan  yang  sesuai maka penelitian tentang sifat dan karakteristik  kayu  kacang  perlu  dilakukan. Oleh  karena  itu,  penelitian  mengenai  sifat fisika,  mekanika,  dan  karekteristik  anatomi kayu  kacang  yang  tumbuh  di  Kawasan Hutan  dengan  Tujuan  Khusus  (KHDTK)
Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan  Selatan,  dilakukan  sebagai informasi  awal  untuk  pemanfaatan  kayu kacang.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui sifat fisik, mekanik, dan karakteristik kayu kacang ( Strombosia javanica ) serta merekomendasikan
kesesuaian penggunaan kayu kacang berdasarkan  data  yang  diperoleh  dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan waktu penelitian
Penelitian dilaksanakan di empat tempat, yaitu  penelitian  lapangan  di  KHDTK  ULM;
Laboratorium Teknologi Hasil Hutan Fakultas  Kehutanan  Universitas  Lambung Mangkurat Banjarbaru, Balai Riset Standarisasi (BARISTAND) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan  Laboratorium Utsunomiya University di Utsunomiya, Jepang.  Waktu  yang  diperlukan  untuk penelitian  ini  kurang  lebih  3  bulan  yang dimulai  pada  bulan  Agustus  -  Oktober  2017
meliputi  kegiatan  persiapan,  pengumpulan data serta penyusunan laporan.

## Alat dan Bahan Penelitian
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:  chainsaw,  pisau  pahat, roll  meter , diameter tape , palu, mesin amplas, timbangan  analitik,  holder  sampel,  universal testing machine (UTM), mikroskop, preparat, komputer,  kamera,  dan  alat  tulis  menulis. Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pohon  kayu  kacang,  aquades, alkohol, larutan safranin, dan air.

## Prosedur penelitian
Prosedur  penelitian  ini  dilakukan  dalam beberapa tahapan sebagai berikut:
1.  Persiapan Penelitian
Persiapan  penelitian  dilakukan  dengan melakukan  pemilihan  satu  batang  pohon kacang  yang  akan  digunakan  sebagai sampel uji. Pohon yang dipilih adalah pohon yang  lurus,  bebas  cacat  dengan  tinggi bebas cabang yang tinggi.
Penebangan dan Pemotongan Sampel
Langkah  awal  yang  dilakukan  dalam pengambilan  sampel  ini  adalah  melakukan penebang pohon kayu kacang dan pengumpulan  disk  kayu,  prosedur  yang dilakukan adalah sebagai berikut:
Menyiapkan  pohon  kayu  kacang  yang akan ditebang dan ditandai atau diberi kode kemudian  dilakukan  pengukuran  diameter setinggi  dada  menggunakan  diameter  tape setelah  dilakukan  pengecekan,  selanjutnya pohon  ditebang  dengan  menggunakan chainsaw  setelah  pohon  tumbang,  maka batang  digaris  sebagai  tanda  bagian-bagian yang  akan  dipotong  dan  mengukur  tinggi pohon
menggunakan roll
meter, Mengumpulkan sampel berbentuk log 20 cm dan  disk  kayu  dengan  ketebalan  2  cm, Sampel  dengan  ketebalan  2  cm  dan  20  cm digunakan  untuk  pengujian  sifat  fisik  dan mekanik,  Pengukuran  dilakukan  pada  log dengan  ukuran  panjang  2  m  yang  diambil dari bagian pangkal sampai ujung batang.
2.  Pengamplasan
Pada  log  kayu  kacang  berukuran  20  cm diamplas  di  salah  satu  sisi  potongannya dengan  menggunakan  mesin  pengamplas dengan  ukuran  kertas  amplas  114  mm  × 110  mm.  Tujuan  pengamplasan  ini  adalah
memperjelas  lingkaran  tahun  kayu  kacang untuk menentukan umur kayu tersebut.
3.  Pengujian Sifat Fisik
Pengujian  sifat  fisik  meliputi  pengujian kadar  air.  Adapun  prosedur  yang  dilakukan dalam  pengujian  sifat  fisik  adalah  sebagai berikut:
Disk kayu dibersihkan dari kulit, menyiapkan sampel dengan lebar 1 cm dari empulur ke bagian kulit, berat ditimbang dan diukur  volume  segarnya  menggunakan timbangan analitik, kemudian sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 103±2  ºC,  berat  kering  oven  diukur  untuk penentuan kadar air.
4.  Pengujian Sifat Mekanik
Pengukuran sifat mekanik kayu dilakukan dua  parameter  yaitu  uji  kuat  tekan  dan  uji kuat  lentur  yang  diukur  menggunakan  alat UTM. Pengujian sifat mekanik yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji keteguhan  tekan  sejajar  serat  dan  uji bengkok.  Pengujian  ini  dilakukan  di  Balai
Riset dan Standarisasi (BARISTAND) Banjarbaru. 5.  Karakteristik Anatomi Pengamatan karakteristik anatomi
dilakukan pada dua parameter yaitu panjang serat  dan  panjang  vessel.  Contoh  uji  untuk menghitung  panjang  serat  dan  panjang vessel  berbentuk  stik  diambil  dari  potongan disk  pada  setiap  1  cm  dari  bagian  dekat empulur  menuju  bagian  dekat  kulit.  Contoh uji  berbentuk  stik  kemudian  dimaserasi dengan  larutan  Schulze.  Lima  puluh  serat kayu  dan  30  vessel  diukur  dengan  caliper digital  (CD-30C,  Mitutoyo,  Jepang)  yang diproyeksikan  dengan  proyektor  mikro  (V- 12B, Nikon, Jepang).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  yang  dikumpulkan  dibagi  menjadi beberapa  bagian,  yaitu,  pengujian  sifat  fisik meliputi  kadar  air,  pengujian  sifat  mekanik meliputi kekuatan tekan dan kelenturan atau kekuatan lengkung yang diukur
menggunakan  UTM,  kemudian  karakteristik anatomi kayu kacang meliputi panjang serat dan  panjang  vessel.  Tinggi  pohon  kayu kacang ±18 m & ukuran diameter pohon ±18 cm.

## Pengujian Sifat Fisik

## Kadar Air
Tabel 1. Kadar air kayu kacang
Ketinggian  dari pangkal (m) W ₒ (g) W ₁ (g) KA (%) KA (r) 1,3 10,29 7,08 45,48 52,11 3,3 9,69 6,11 58,74 5,3 9,18 6,96 31,92 52,49 7,3 7,13 3,12 73,06 9,3 6,31 4,13 52,97 59,93 11,3 6,06 3,63 66,88 Rata-rata 8,11 5,26 58,19 SD 1,67 1,63 20,86 Keterangan: W ₒ , Berat basah; W ₁ , berat kering; KA, kadar air
Berdasarkan  data  hasil  pengamatan persentase  kadar  air  pada  bagian  tengah hingga  ke  ujung  memiliki  persentase  yang tinggi  dibandingkan  nilai  persentase  pada bagian  tengah  ke  pangkal.  Nilai  tertinggi persentase  kadar  air  kayu  kacang  berada pada  ketinggian  7,3  m  dengan  nilai
persentase 73,06%, sedangkan nilai persentase  terendah  ada  pada  bagian diketinggian  5,3  m  dengan  persentase  nilai kadar air  31,92%. Menurut Lempang (2016) kadar air maksimum kayu pada pohon  yang baru  ditebang  adalah  lebih  dari  40%,  hal  ini sejalan dengan nilai persentase pohon kayu
kacang  dengan  nilai  rata-rata  58,19%. Persentase kadar air pada suatu pohon juga dipengaruhi oleh waktu penebangan. Persentase  kadar  air  umumnya  akan meningkat  pada  musim  penghujan  dan menurun  pada  musim  kemarau  (Manuhuwa 2007).
Tabel  1  menampilkan  adanya  rata-rata kadar  air  bagian  pangkal,  bagian  tengah, dan  bagian  ujung,  apabila  kita  amati  lebih jauh terlihat data yang dihasilkan menunjukkan  dari  pangkal  menuju  ujung kadar  air  semakin  besar,  hal  ini  terjadi karena  adanya  pengaruh  bagian  kayu  teras dan  kayu  gubal.  Bagian  pangkal  kayu
merupakan  bagian  yang  terdapat  banyak kayu  teras  dibandingkan  pada  bagian  ujung kayu  sehingga  hal  ini  yang  memungkinkan terjadinya  kadar  air  yang  rendah  pada bagian pangkal kayu kacang.

## Pengujian Sifat Mekanik
Berdasarkan data hasil pengujian mekanik  kayu  kacang  di  BARISTAND, dilakukan  dua  pengujian  yaitu  kuat  tekan dan  kuat  lentur.  Data  hasil  pengujian  kuat tekan  dapat  dilihat  pada  Tabel  2  dan  kuat lentur pada Tabel 3.
Tabel 2. Hasil uji kuat tekan kayu kacang
Kode Uji Hasil Uji Kuat Tekan (Mpa) 1 Dekat Hati 39,0 2 Tengah 48,1 3 Dekat Kulit 45,6 Rata-rata 44,2 SD 4,70 Bangkal ( Nauclea officinalis ) a 79,8 Akasia ( Acacia mangium ) b 32.8 Terap ( Artocarpus elasticus ) b 37,9 Medang ( Neolitsea latifolia ) b 68,0 Balik angin ( Alphitonia excelsa ) b 42,3 Jati ( Tectona grandis ) ᶜ 55,6 Mahoni ( Swietenia mahagoni ) ᶜ 90,5 Meranti ( Shorea sp ) ᶜ 57,4
Sumber: Data primer 2017 Keterangan: SD, standar devisiasi; a, Frismanti (2016);  b, Istikowati et al . (2014); ᶜ, Naini (2018)
Tabel 3. Hasil uji kuat lentur kayu kacang
Sumber: Data primer 2018 Keterangan: a, Naini (2018)
No.
Kode Uji Kuat Lentur Kg/cm² 1 Dekat Hati 48,81 2 Tengah 47,92 3 Dekat Kulit 35,45 Rata-rata 44,05 Jati a 72,70 Mahoni a 55,95 Meranti a 51,40
Tabel 2 menunjukkan hasil uji kuat tekan kayu kacang. Untuk hasil uji kuat tekan pada bagian  dekat  hati  menghasilkan  nilai  39,0 MPa,  sedangkan  untuk  pada  bagian  tengah lebih  besar  dengan  nilai  48,1  MPa,  untuk bagian  dekat  kulit  nilai  yang  dihasilkan sebesar  45,6  MPa.  Berdasarkan  nilai  yang diperoleh  dapat  kita  ketahui  nilai  tertinggi berada  pada  bagian  tengah  dan  untuk bagian  terendah  berada  pada  bagian  dekat hati.  Rata-rata  dari  ketiga  bagian  kayu kacang  ini  adalah  sebesar  44,2  MPa.  Jika kita bandingkan dengan nilai kekuatan tekan kayu  lain,  nilai  kekuatan  tekan  kayu  kacang hampir  serupa  dengan  nilai  rata-rata  kayu lainnya,  sedangkan  apabila  menurut  angka, kayu  kacang  hampir  memiliki  nilai  kekuatan tekan  yang  hampir  serupa  dengan  balik angin  dan  lebih  rendah  dibandingkan dengan  kayu  bangkal,  dan  kayu  medang, namun  memiliki  nilai  yang  lebih  tinggi dibandingkan  akasia  dan  terap  (Makino et al. 2012; Istikowati et al . 2014).
Hasil  uji  kuat  lentur  ditunjukkan  pada
Tabel 3. Berdasarkan data hasil
pengamatan  uji  lentur,  nilai  rata-rata  yang diperoleh adalah 44,05 Kg/cm². Nilai tertinggi ada pada bagian dekat hati dengan nilai  48,81  Kg/cm²,  selanjutnya  bagian tengah  dengan  nilai  rata-rata  47.92  Kg/cm², dan nilai rata-rata terendah ada pada bagian
dekat  kulit  dengan  nilai  rata-rata  35,45 Kg/cm².  Kuat  lentur  kayu  kacang  terbilang rendah  jika  dibandingkan  dengan  nilai  kuat lentur seperti jenis jati, meranti,  dan mahoni (Naini 2018).
Nilai  MoE,  MoR,  dan  kekerasan  dalam penelitian  ini  lebih  tinggi  dari  beberapa  jati super  dan  lokal  yang  berumur  muda  (4-7 tahun), yaitu nilai MoR 243-529 kg/cm 2 , dan kekerasan  199-327  kg/cm 2 (Hadjib et  al . 2006).  Nilai  penelitian  ini  masih  dalam kisaran  jati  konvensional  8  tahun  (Wahyudi &  Arifien  2005)  yaitu  nilai  MoR  640-960 kg/cm2  maupun  jati  klon  (7  tahun)  dengan nilai MoE 78-86 × 10 3 kg/cm 2 (Yunianti et al . 2011).
Nilai keteguhan tekan kayu jati Perhutani berumur  12  tahun  yaitu  setara  386  dan  398 kg/cm 2 (Hidayati et  al .  2014).  Sulistyo  &
Marsoem  (2000)  melaporkan  pada  kayu  jati dari Perhutani di KU IV, VI, dan VIII  memiliki keteguhan  lengkung  113-144  ×  10 3 kg/cm 2 (MoE)  dan  983-1.108  kg/cm 2 (MoR).  Jika dibandingkan  dengan  nilai  rata-rata  hasil  uji tekan  kayu  kacang  451,36  kg/cm 2 artinya nilai  uji  tekan  kayu  kacang  berada  pada kekuatan  tekan  di  bawah  kuat  tekan  kayu jati  tapi  ada  beberapa  jenis  kayu  jati  yang nilai rata-rata kayu kacang justru lebih tinggi atau lebih baik dalam pengujian kuat tekan .

## Karakteristik Anatomi

## Tabel 4. Data panjang serat dan panjang vessel kayu kacang
Tinggi pohon (m) Panjang serat (mm) Panjang vessel (mm) 1,3 1,6 0,5 3,3 1,5 0,5 5,3 1,4 0,4 7,3 1.4 0,4 9,3 1,2 0,4 11,3 1,3 0,4 Rata-rata 1,4 0,43 SD 0.14 0.05 Kayu Bangkal a 1,8 0,9
Sumber: Data primer 2017 Keterangan: SD, standar devisiasi; a, Frismanti (2017)
Panjang  serat  kayu  kacang  diperoleh secara  berurutan  dari  pangkal  hingga  ke ujung  batang  1,6  mm,  1,5  mm,  1,4 mm,  1,4 mm, 1,2 mm, dan 1,3 mm, dengan nilai rata- rata  1,4  mm.  Nilai  rata-rata  panjang  serat kayu  kacang  lebih  rendah  dengan  nilai panjang  serat  kayu  bangkal  dengan  nilai rata-rata 1,8 mm (Frismanti. 2017). Panjang
vesel  kayu  kacang  dari  bagian  pangkal  ke ujung secara berurutan sebesar 0,5 mm, 0,5 mm, 0,4 mm, 0,4 mm, 0,4 mm, dan 0,4 mm, dengan  nilai  rata  0,43  mm.  Nilai  panjang vesel  kayu  kacang  lebih  kecil  dibandingkan dengan  nilai  panjang  vesel  kayu  bangkal (Frismanti 2017).
Gambar 3. Panjang serat variasi radial kayu kacang
Gambar 4. Panjang vessel variasi radial kayu kacang
Gambar  3  menunjukkan  variasi  radial panjang  serat  kayu  kacang  dari  ketinggian yang  berbeda.  Panjang  serat  menunjukkan peningkatan  dari  empulur  ke  arah  kulit. Panjang serat terpendek ada pada
ketinggian  9,3  m  dari  pangkal,  sedangkan panjang  serat  terpanjang  terlihat  pada ketinggian 1,3 m.
Variasi  panjang  vesel  kayu  kacang mengalami sedikit kenaikan dari empulur ke
arah  kulit  (Gambar  4).  Hal  ini  terlihat  dari gambar  diagram  dan  data  hasil  yang ditampilkan, panjang vessel hampir memiliki nilai  panjang  vessel  yang  serupa,  terlihat berbeda  pada  bagian  pangkal  terhadap bagian ujung batang dengan nilai selisih 0,1 mm.
Berdasarkan  data  hasil  karakteristik kayu kacang dapat disimpulkan bahwa kayu kacang  merupakan  tanaman fast  growing dengan nilai kekuatan kelas III, artinya kayu kacang  khususnya  bagian  batangnya  dapat dimanfaatkan  sebagai  bahan  konstruksi bangunan  ringan  ataupun  sebagai  bahan pengolahan  industri  mebel  dimana  dalam pemanfaatannya  kayu  kacang  lebih  kuat berada pada kondisi bagian interior ruangan

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Nilai  rata-rata  kadar  air  kayu  kacang adalah  58,19%.  Kandungan  air  yang  besar terdapat  pada  bagian  tengah  hingga  ujung, sedangkan  untuk  bagian  pangkal  hingga tengah  memiliki  kandungan  air  yang  lebih rendah,  hal  ini  disebabkan  adanya  peran kayu  teras  dan  kayu  gubal.  Pengujian  sifat mekanik,  meliputi  2  parameter  kuat  tekan dan  kuat  lentur,  kuat  tekan  kayu  kacang sebesar  44,2  MPa  sedangkan  kuat  lentur kayu kacang 44,05 Kg/cm².
Kayu  kacang  memiliki  panjang  serat yang pendek dengan nilai 1,4 mm sedangkan panjang vessel 0,43 mm.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan kekuatan  pada  kayu  kacang  masuk  ke dalam kelas III kategori yang bagus memiliki batang  yang  kuat  dan  keras,  sehingga cocok dalam pembuatan konstruksi bangunan ringan dan mebel.

## Saran
Diharapkan  adanya  penelitiana  lebih lanjut  mengenai  topik  ini  dengan  mencoba parameter  lainnya.  Sebelum  melakukan penelitiana  ada  baiknya  untuk  terlebih dahulu  mempelajari  prosedur  kerja  dan penggunaan  kinerja  alat  yang  digunakan dalam  pengujian,  agar  dapat  meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Frismanti  AAR.  2017.  Sifat-sifat  kayu bangkal  (Nauclea  officinalis)  dari  hutan sekunder di Kalimantan Selatan, Indonesia  [skripsi].  Kalimantan  Selatan (ID): Universitas Lambung Mangkurat.
Herlina,  WT  Istikowati  &  Fatriani.  2019.
Analisis  kimia  dari  serat  kayu  bangkal (Nauclea  officinalis)  sebagai  alternatif bahan  baku  pulp  kertas.  Jurnal  Riset Industri Hasil Hutan 10(1) , 25-26.
Hidayati  F,  Ishiguri  F,  Iizuka  K,  Makino  K, Marsoem SN, & Yokota S. 2014. Among- clone variations of anatomical characteristics  and  wood  properties  in Tectona  grandis  planted  in  Indonesia.
Wood and Fiber Science 46(3), 1-9.
Istikowati WT, F Ishiguri, H Aiso, F Hidayati,
J Tanabe, K Lizuka, B Sutiya, I Wahyudi,
S Yokota. 2014. Physical and mechanical properties  of  woods  from  three  native fast-growing  species  in  a  secondary forest  in  South  Kalimantan,  Indonesia. Forest Product Journal. 64 (1/2): 48-49.
Istikowati WT, F Ishiguri, H Aiso, F Hidayati,
J Tanabe, K Lizuka, B Sutiya, I Wahyudi,
S  Yokota.  2016.  Study  of  radial  variation in  anatomical  characteristics  of  three native  fast-growing  tree  species  of  a secondary forest in South Kalimantan for evaluation  as  pulpwood.  Appita.  69  (1): 51-54
Lempang  M.  2016.  Sifat  dasar  dan  potensi kegunaan  kayu  saling-saling.  Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea. 5 (1): 79 - 90.
Makino  K,  F  Ishiguri,  I  Wahyudi,  Y Takashima,  K  Iizuka,  S  Yokota  &  N Yoshizawa.  2012.  Wood  properties  of young Acacia  mangium trees  planted  in Indonesia.  Forest  Products  Journal.  62 (2): 102 - 106.
Manuhuwa  E.  2007.  Kadar  air  dan  berat jenis  pada  posisi  aksial  dan  radial  kayu sukun  ( Arthocarpus  communis ,  J.R  dan G.Frest).  Jurnal  Agroforestri.  2  (1):  49  - 55.
Naemah    L,  D  Payung  &  W  Soekarendra. 2013.  Budidaya  Tanaman  Aren  ( Arenga pinnata merr.)  Sebuah  Alternatif  dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat.  Disampaikan  pada  Seminar
Nasional Agroforestry ke 4:
Pengembangan  Teknologi  Agroforestry dan  Produknya  untuk  Ketahanan  Energi dan Kesehatan 2013.
Naini  U.  2018.  Studi  komparasi  mutu  kayu jati,  kayu  mahoni,  kayu  johar,  kayu akasia  dan  kayu  meranti  antara  hasil  uji laboratorium dengan analisis
SNI Surakarta
[skripsi].Surakarta
(ID):
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sulistyo  J  &  SN  Marsoem.  2000.  Pengaruh umur  terhadap  sifat  fisika  dan  mekanika kayu  jati  (Tectona  grandis  L.f).  Prosiding
Seminar
Nasional
II
MAPEKI. Yogyakarta, 2-3 September 1999. 49-63. Syahmi  S.  2014.  Potensi  Sumber  Daya Hutan
di
Indonesia. http://ipsgampang.blogspot.com.  [Akses 11 Februari 2017]
Yunianti AD, I Wahyudi, IZ Siregar, & Pari G. 2011. Studi mutu kayu jatidi hutan rakyat gunungkidul  IV.  Sifat  mekanika  kayu. Jurnal Ilmu & Teknologi Kayu Tropis 9(1): 93-100.